SULLE SCORIE DI ANTICHE FUSIONI CHE SI TROVANO ECC. 21 



Le scorie raccolte dai diversi depositi dapprima apparivano 

 un poco differenti tra loro : alcune erano ben conservate, altre 

 per l'azione degli agenti atmosferici sembravano un poco alte- 

 rate. ,Ma ben presto dovei riconoscere che anche queste seconde 

 erano lievemente scomposte alla superfìcie, e toltane con l'acqua 

 la polvere nera che le ricopriva, e che conteneva molta materia 

 umica, rimaneva scoperta la sostanza scorificata quasi intatta. 

 Sottoposta all'analisi qualiquantitativa, nella quale fui valida- 

 mente coadiuvato dal Sig. Dott. Livio Sostegni, Ajuto alla Cat- 

 tedra di Chimica Agraria nella R. Università di Pisa, la scoria 

 si riconobbe formata principalmente di silicato ferroso -calcico 

 con allumina, magnesia, manganese ed ossidi di zinco, di piombo, 

 e di rame. Di cobalto e di nichelio non fu possibile trovare 

 traccie operando sopra le quantità non grandi che pel solito si 

 prendono in simili casi. Forse sottoponendo ad esperimento mag- 

 giori quantità di scoria si sarebbe potuto aver reazioni sufficienti 

 per accertarsi della presenza di questi metalli, ma tali reazioni 

 del resto non hanno un valore pratico se non indicano notevoli 

 quantità dell'uno o dell'altro dei due metalli in discorso. 



La ricerca dell' argento ha sempre molta importanza, e pel 

 caso nostro avea speciale interesse, giacché agli Schiuma] trovasi 

 accumulata una grandissima quantità di scoria, e quindi anche 

 se fosse stata piccola la quantità dell' argento, la convenienza 

 di trattare la scoria per cavarne il metallo prezioso potrebbe pur 

 esserci stata sempre. La ricerca fu eseguita con cura e su quan- 

 tità di materia non piccola, giacché si operò su 100 gr. alla 

 volta, ma nou si potè rinvenire apprezzabile quantità di argento. 

 La composizione centesimale della scoria è rappresentata dalle 

 seguenti cifre: 



Su 100,0 parti 



Acqua svaporata a 105° C.' » 2, 3 



A. Silicica (Si 2 ) , . . . » 29, 8 



Ossido ferroso (FeO) » 39, 3 



— di alluminio (A1 2 3 ) » 3, 1 



— di manganese (Mn 2 3 ) .... » 0, 6 



— di zinco (ZnO) » 6,3 



— di piombo (PbO) » 1,8 



— di rame (CuO) » 0, 6 



— di calcio (CaO) » 8,7 



— di magnesio (MgO) » 0,8 



Acqua combinata -Materia umica- Perdite » 6,7 



100,0 



